28. 
282 — 
La formule de la flèche que nous avons démontrée et adoptée est 
= 6 pL3 _ 
'° ~ tiEbh* 
d’où 6PL 5 
nblfi 
Les flèches ont été mesurées à chaque majoration de 500, 
quelquefois de 1000 kil. dans la pression; les chiffres ont été 
ramenés chaque fois à la charge de 1000 kil. choisie comme 
unité et c’est la moyenne de ces valeurs que nous avons adoptée, 
dans chaque expérience, pour dépression moyenne. 
Cette quantité introduite dans la formule ci-dessus en place 
de f 0 a permis de chiffrer la valeur de E. 
L’essai, du reste, a été répété sur les ressorts qui ont perdu 
de leur flèche au premier essai, afin d’écarter les flèches perma- 
nentes des observations. 
t 
c 
2 O. 
TJ 
DEMI-CORDE. 
L 
W 
ce 
■< 
a ^ 
1 
o 
H a> 
2 3 2 
O — 
TJ 
LARGEUR. 
b 
\ ÉPAISSEUR. 
h 
4 DÉPRESSION | 
| moyenne. 
fo 
VALEUR 
de E. 
Provenance de 1 acier. 
1 
560 
500 
10 
75 
10 
10.4 
17940 
Crown Bayley, Shcffield. 
2 
525 
500 
9 
75 
15 
15.6 
21524 
Cammel and Son, id. 
o 
832.5 
500 
10 
75 
12 
66.1 
20205 
Brown Bayley, id. 
4 
732.5 
500 
13 
75 
12 
58.6 
18176 
Id. id. 
5 
517.5 
500 
7 
76 
13 
16.7 
21307 
Krupp, à Essen. 
6 
500 
500 
9 
75 
12 
14.7 
22028 
Cammel and Son , Shefficld. 
7 
525 
500 
8 
90 
15.5 
15.5 
18257 
Aciéries de Ruhrort. 
8 
450 
500 
8 
75 
10.6 
18 8 
20348 
Petin et Gaudct (Rivc-dc-Gier). 
Ce tableau conduit, par le coefficient d’élasticité E, à une 
moyenne générale de 19973, soit 20000 (*). 
(*) La valeur expérimentale de E déduite de la flexion est trop faible pour la dilata- 
tion. Ces formules pratiques de la flexion négligent le glissement transversal, de sorte que 
la flèche mesurée directement n’est pas produite entièrement par la rotation seule des sec- 
tions; en réalité l'expression J 0 est remplacée par une valeur trop grande et par conséquent 
on obtient pour E un chiffre trop faible. 
